Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 771 



Endzellen nicht größer als die übrigen, alle ziemlich dickwandig, im 

 Radialschnitt liegend. Strangparenchym meist zwei- und langzellig, nur 

 an Gefäßen mehr- und kurzzellig, auf den Radialwänden mit kleinen rund- 

 lichen Tüpfeln, diese z. T. in Querreihen oder Gruppen; Kristallkammern 

 zahlreich. Gefäßtüpfel auch gegen Strangparenchym- und Markstrahl- 

 zellen rundlich, etwa 0,008 mm breit, mit elliptischer bis quer spalten- 

 fürmiger Pore. Fasern auf den Radialwänden mit kleinen, schief spalten- 

 fürmigen Tüpfeln. Wände der Gefäße und Fasern goldgelb oder gold- 

 grün. Inhalt der Markstrahlen und des Strangparenchyms sowie vieler 

 Fasern harzartig, grüngelb bis orangegelb und tiefrot; solcher Kernstoff 

 in Stücken uud Klumpen auch in den Gefäßen, in manchen nebstdem 

 ockergelbe Massen, die sich im Gegensatz zu allem anderen gefärbten 

 Inhalt des Holzes in Alkohol nicht lösen. Kalilauge färbt gleichmäßig 

 orangerot unter Lösung des Kernstoffes, Eisenchlorid schwärzt Wände 

 und Inhalt. Ein »Kunstholz« für Einlegearbeiten. 



C. Brasilianisches Goldholz II, auch Nicaragua-Goldholz, 

 »Arariba« *). Holz lichter oder tiefer goldgelb bis goldbraun, im 

 Querschnitt mit konzentrischen dunklen, an Spätholz von Jahresringen 

 erinnernden Querzonen und eben noch kenntlichen, ziemlich gleichmäßig 

 verteilten Gefäßen (unter der Lupe oft hell behöft), z, T. durch glänzenden 

 Kernstoff verstopft; die sehr feinen Markstrahlen hier erst mit der Lupe (hell 

 auf dunklerem Grunde) sichtbar. Im Längsschnitt lebhaft glänzend, beson- 

 ders bei wechselndem Lichteinfall, durch die zahlreichen rötlichen Gefäß- 

 furchen sehr auffällig nadelrissig, durch die Markstrahlen auf der 

 Radialfläche fein querstreifig, auch auf der tangentialen unter der Lupe 

 mit zarter Querstreifung, verursacht durch die Querreihung der Mark- 

 strahlen , die hier als feine Strichelchen erscheinen. Wenig hart, 

 ziemlich leicht, auch leicht- und glattspaltend, am Lichte gleichmäßig 

 ins rötliche nachdunkelnd. Wasser trüb ockerbraun, Alkohol tief gelb- 

 rot färbend ; der alkoholische Auszug wird durch Eisenchlorid geschwärzt. 



Mikroskopischer Charakter. Gefäße etwa 10 auf den mm2, 

 einzeln, auch zu 2 — 5 radial gereiht, im Querschnitt oft kreisrund, 

 0,035 — 0,1 75 mm weit, meist von beiderseits angrenzenden Schichten 

 dünnwandigen Strangparenchyms begleitet. Grundmasse aus derb- bis 

 dickwandigen Fasern gebildet, diese im Querschnitt des Holzes von un- 

 gleicher Form, Größe und Weite, regellos gelagert oder die größeren 



■1) Den Namen Arariba führen nach Engler- Pr an tl, Nat. Pflanzenfam., 

 mehrere brasilianische Bäume, so Cenirolobium rohustimi Marl. (Fam. Papilionaten, 

 siehe oben p. 61 7), Älchornea Iricitrana Cäsar. (Fam. Euphorbiaceen), endlich einige 

 Arten der Rubiaceengattung Sickingia Willd. Das fragliche Holz dürfte einem hülsen- 

 früchtigen Baume zugehören. 



49" 



